1220 Sitzung der phys.-math. Klasse vom 5. Dez. 1918. — Mitt. vom 17. Jan. 
digem Auskochen mit alkoholischem Ammoniak. Die Masse wurde 
dabei nur oberflächlich säurefrei, während die etwa ı mm tiefer ge- 
legenen Schichten infolge ihres Säuregehaltes den Strom leiteten. Das 
erkannte man, als man den ausgekochten Griff in Schichten von etwa 
f ‚mm Dicke an der Drehbank abschliff und die abgedrehten Späne 
gesondert auffing. Diese isolierten merkwürdigerweise alle den hoch- 
gespannten Strom; wurden sie jedoch in der Pastillenpresse bei etwa 
50° zusammengedrückt, so isolierten nur die aus den ersten beiden 
Schichten zu je einem Stäbchen zusammengepreßten Späne den Strom, 
während alle anderen, aus tieferen Schichten stammenden Stäbchen 
ihn leiteten. Um Schutzgriffe gegen hochgespannte Ströme herzu- 
stellen, eigneten sich also nicht die mit Säuren kondensierten Gemische, 
sondern nur säurefreie. Solche konnte man herstellen, indem man statt 
Salzsäure Anilinchlorhydrat benutzte und die Reaktion bei etwa 30° 
bewirkte; die auf diese Weise hergestellten Griffe isolierten jedoch 
den Induktorstrom erst nach längerem Lagern. 
Aber nicht nur Stäbe, sondern auch Platten konnte man aus un- 
seren @emischen herstellen, wenn man genügende Mengen des Kataly- 
sators anwandte. Versetzte man z. B. in einer Kristallisierschale von 
etwa 10 cm Durchmesser eine Lösung von 20 g Phenol in 20 8 Fur- 
furol unter Wasserkühlung mit 2 g (5 Prozent) konz. Salzsäure, so et 
hielt man am anderen T age eine kreisrunde Platte, die sich beim 
.. Trocknen warf, rissig wurde und schließlich zerbrach; versetzten wir 
dagegen die Mischung mit etwa 8 g Salzsäure, so blieb die Platte 
auch nach dem Trocknen eben. Es war für die Phenol-Furfurol- 
gemische ein Säurezusatz von mindestens ı 5 Prozent nötig, wenn man 
günstige Resultate erhalten wollte, während für die Rohkresol-Fur- 
furolgemische 10 Prozent Salzsäure schon manchmal zu viel war. Die 
Bletten. waren trotz ihrer großen Härte noch so elastisch, daß sie 
= iR geworfen werden ‚konnten, ohne zu zerbrechen. Unter er 
ubenpresse konnte man in ihnen die Konturen eines 5-Mark 
. : | folgreich benutzt und waren haltbarer als Leder. 
nieht erschöpft; bei der technischen Darstellung und Verarbeitung 
En ge Bene Wege und Möglichkeiten erschließen. 
* 
Stückes leicht einpressen. Auch als Stiefelsohlenersatz wurden sie 
N * ” N j 
Damit ist aber das Anwendungsgebiet der Furfurolharze noch 
' werden sich ih ermö ; i 
, Werden sich ihm, vermöge seiner vorzüglichen Eigenschaften, sicher“ © 
